UNTERSUCH. ÜBER D. MECHAN. WIRKUNGEN D. MAGNETISIERUNG. 43 



Man muss in Betracht ziehen, dass solche Abweichungen 

 Ton einem Draht zum andern wohl möglich sind; ausserdem war 

 der Apparat jetzt empfindlicher; ferner zeigen die früheren Beob- 

 achtungen eben bei H = 400 und_£T = 460 die grössten Schwank- 

 ungen, grössere als bei den jetzigen. Das Maximum bei H= 293 

 tritt bei allen Versuchsreihen scharf hervor, schärfer wie bei den 

 früheren Beobachtungen. 



Was die anderen Tabellen betrifft, ist aus ihnen ersichtlich, 

 dass sich das Verhalten des Eisens bei 500 gr Belastung total 

 verändert; das frühere Maximum verschwindet, an seine Stelle 

 tritt ein ausgeprägtes Minimum, das in jeder einzelnen Versuchs- 

 reihe hervortritt. Bei 900 gr ist das Verhalten wieder anders 

 geworden, indem der Modul langsam ansteigt. Nach dieser maxi- 

 malen Belastung hat die Belastung weniger Einfiuss auf die 

 Aenderungen des Moduls: bei 500 gr ist eine sanfte Steigung 

 vorhanden, bei 75 gr entwickelt sich ein schwaches Minimum. 

 Daraus kann man schliessen, dass das Verhalten des Eisens 

 hauptsächlich durch die permanente Deformation beeinfiusst wird, 

 da nach der grössten Belastung die Aenderungen des Moduls 

 viel weniger von der Belastung abhängen. 



10. Mit Rücksicht auf das sonderbare Verhalten des Eisens 

 schien es wünschenswerth, die Untersuchung auch bei dazwischen 

 liegenden Belastungen auszuführen. Es wurde ein anderer Eisen- 

 draht auch bei 300 gr und 700 gr Belastung untersucht. Die 

 Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 



